3t)0 DE l'aKGENTURE GALVANO PLAST1QUE 



lors ne conduit plus l'electricile que d'une maniere 

 imparfaite. 



Qupique, dans les differents Irailes de galvano- 

 plastie, le fer el l'acier paraissent avoir ete assimiles 

 lun a l'aulre , en ce qui concerne l'argenlure, ils of 

 frenl cependant entre eux , sous ce rapport . une dif- 

 ference bien tranchee; car le fer peut s'argenler direc- 

 tenienl dune maniere solide et sans cuivrage prea- 

 lable. Cette difference semble lenir uniquement a la 

 presence du carbone dans l'acier , puisque, lors meme 

 qu'il a ete detrempe , on eprouve la meme difficulte 

 pour y faire adherer l'argenl. Par suite de cette appli- 

 cation plus facile de Pargent sur le fer, on peut meme 

 parvenir a argenler l'acier , en le recouvrant d'abord 

 d'uiie legere couche de fer an moyen du cyanure fer- 

 i ugineux , ou en employanl du cyanure d'argent el 

 de polassium , auqtiel on ajoute une cerlaine propor- 

 tion de cyanure ferrugineux ; mais il faut remarquer 

 que le depot qui se forme alors n'esl pas parfaileinent 

 adherent. 



Une couche d'etain appliquee sur l'acier offre encore 

 mi moyen pour y faire adherer l'argenl ; mais de meme 

 que l'argenlure , l'elamage s'obtient plus difficilement 

 sur l'acier que sur le fer. Celte operation exige l'em- 

 ploi d'une pile assez energique, que Ton fait agir sur 

 une solution d'oxide d'etain, dans la polasse rendue 

 caustique par l'bydrate de chaux. L'acier etame de 

 celle maniere peut s'argenter ensuile avec solidile. 

 Mais a la difficulle de l'elamage se joint rincunvenient 

 resultant du |>eu de durele de l'elain , qui rend l'ar- 

 genlure moins susceptible de resisler aux frollemenls. 



